— 580 — 
Il filtro col solfuro si bruciava in un crogiuolo pesato; il residuo si trattava 
con alcune goccie di acido nitrico concentrato, che si faceva evaporare con piccolis- 
sima fiamma e finalmente con alcune goccie di acido solforico concentrato, che pure 
sì faceva evaporare con piccolissima fiamma. 
Il crogiuolo col residuo di solfato di piombo si faceva arroventare leggermente, 
si lasciava freddare e si pesava. 
In alcuni saggi qualitativi abbiamo potuto constatare altresì che, filtrando il 
liquido torbido per un sol filtro Berzelius, il filtrato limpido conteneva piombo, e che 
lasciando lo stesso liquido per qualche giorno, sia all’aria dell'ambiente, sia sotto 
una campana con potassa caustica, fuori della influenza dell'acido carbonico, diven- 
tava limpido naturalmente, e, decantato e trattato direttamente, coi reattivi detti,non 
dava più reazione del piombo. 
Nella seguente tabella raccogliamo i risultati delle nostre determinazioni: 
Quantità di acqua distillata . . . . cme. 100 
Superficie di piombo immersa . . . cm? 33,04 
Durata della Piombo Piombo corroso Durata della Piombo Piombo corroso 
immersione in corroso in un'ora immersione in corroso in un'ora 
ore gm. gm. ore gm. gm. 
18 0,0219 0,00121 23 0,0255 0,00110 
18 0,0221 0,00122 24 0,0239 0,00099 
18 0,0264 0,00146 24 0,0325 0,00135 
18 0,0255 0,00141 144 0,0993 0,00069 
18 0,0221 0,00122 240 0,0875 0,00086 
18 0,0243 0,00135 2 = = 
Questi risultati dimostrano che la corrosione del piombo, alla temperatura del- 
l’aria dell'ambiente, progredisce proporzionalmente al tempo fino ad un certo punto, 
poi diminuisce considerevolmente. 
Per la qual cosa è lecito supporre che nel sistema ossido idrato deposto, ossido 
idrato in soluzione e piombo, vi sia la tendenza ad un equilibrio, per raggiungere il 
quale però è necessario che si annulli la velocità di aggregazione (1) o quell’attitu- 
dine propria dell'ossido idrato a dare cristalli grandi, definiti, e che non ripassano 
più in soluzione (?). A ciò pare che non si arrivi se non dopo un tempo molto lungo, 
se pure vi sì arriva; onde una continua e più tenne corrosione ed una continua di- 
minuzione di piombo corsoso. 
(1) Von Weimarn, Koll. Zeitschr. 5, pag. 219, an. 1909; 6, pag. 181, an. 1910. 
(2) Ostwald W., Grundriss der Kolloidchemie, 326, an. 1909. 
